318 
.MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
a 
b 
Fe 2 0 3 
69,0 
57,7 
FeO 
31,0 
34,5 
MnO 
)) 
0,9 
MgO 
)) 
0,5 
ïiO 2 
)> 
5,3 
100,0 
98,9 
Propriétés pijroynosliques. Très difficilement fusible au chalumeau : 
au feu oxydant, perd son magnétisme en se transformant en hématite; 
donne les réactions du fer, et dans les variétés citées plus haut, celle 
du magnésium et du titane. A cet égard, la titanomagnétite se com- 
porte comme l’ilménite (t. III, p. 289). L’essai du titane par la mor- 
phine dans la solution chlorhydrique du minéral est celui que j’emploie 
de préférence. 
La magnétite et la titanomagnétite sont plus solubles dans l'acide 
chlorhydrique que l'ilménite ; la magnésioferrite, au contraire, paraît 
moins attaquable. 
Diagnostic. La forme géométrique, le magnétisme, la poussière noire 
sont caractéristiques de la magnétite. Les deux premières propriétés 
notamment permettent de distinguer facilement la titanomagnétite de 
l’ilménite, qui jarésente le même aspect extérieur et lui est souvent 
associée. 
Altérations. Par réduction, la magnétite se transforme en FeO, qui 
se carbonate, se transformant en sidérite, qui peut à son tour subir un 
nouveau cycle d’altération par oxydation. 
Par oxydation, la magnétite se transforme en hématite; les pseu- 
domorphoses de ce genre constituent la martite, sur la nature de 
laquelle on a longtemps discuté ; on a admis successivement qu’elle est 
une forme cubique d’hématite ou une pseudomorphose de magnétite 
ou de pyrite en hématite. Les pseudomorphoses complètes ont une 
poussière rouge franc et ne sont pas magnétiques, les pseudomor- 
phoses incomplètes ont une poussière qui tire sur le noir ; elles sont plus 
ou moins magnétiques. Il ne faut pas confondre, comme on l'a fait 
pendant longtemps, la martite avec les groupements à axes parallèles 
de magnétite et d’ilménite décrits plus haut. 
La titanomagnétite se tranforme comme l’ilménite en sphène ( leu - 
coxène ) (voir t. II, p. 2o3). 
